1402 
Bij de beschouwingen in genoemde mededeeling werd steeds l ) het 
inolecuulsysteeni in hetzelfde volume besloten gedacht, en bij de 
vergelijking met experimenteele gegevens werd afgezien van den 
invloed dien de betrekkelijk geringe dichtheidsveranderingen, die 
met de temperatuurveranderingen der beschouwde stoffen gepaard 
zeer bevredigend (voor zoover waarnemingen aanwezig zijn) voor te stellen. In 
Fig. 1 geven de punten — |- de temperatuur Tc van liet CüRlE-punt van Ni — Cu- 
legeeringen als functie van het gewichtsgehalte x aan Ni volgens W. Guertlër 
en G. Tammann, ZS. anorg. Ghem. 52 (1907), p. 25 [verwisseling van de hier 
ingevoerde x met die van b.v verg. (4) is wel niet te vreezen|. De kromme stelt 
de uitkomst der berekening voor. Hierbij is uitgegaan van vergel. (16) van Suppl. 
N°. 32a, toegepast op de iVi-moleculen : 
«re 
N m VQI.C 
(a) 
de dichtheid der verschillende Ni — Ca-legeeringen gelijk ondersteld, zoodat voor 
de dichtheid van het Ni in de legeering Q = gesteld kan worden (de index 1 
zal aanwijzen dat de betreffende grootheid op X = 1, d. i. in ons geval op Ni 
betrekking heeft), en aangenomen dat de coëfficiënt van het moleculaire veld, N m , 
niet van het gehalte afhangt. Deze laatste aanname brengt mede, dat het mole- 
culaire veld byj vastgehouden magnetisatie per massaeenheid evenredig is aan 
de eerste macht van de dichtheid van de ferromagnetische component, en ver. 
schilt van de uitkomst, die door Weiss, G.R. 157 (1913), p. 1405, bij legee- 
ringen van de twee ferromagnetische metalen Ni en Co uit de afhankelijkheid 
van de bij vasthouden aan aequipartitie afgeleide constante van het moleculaire 
veld van het gehalte werd verkregen. 
Verder is (vergel. § 5 van deze Meded.) O ü evenredig aan x 2 U gesteld : 
6 o — #o,i xVi (6) 
De vergelijking ter bepaling van de waarde van Tc behoorende bij eene gegeven 
waarde van x kan dan gebracht worden in den vorm : 
u vc u iC i 
- = x n 
ffio Mi-0,1 
(C) 
Voor Ni 
U i C , J- c 
■ kan — 
M'rO O 0 
(Vei = 633, 6^o,i = 2iOO, zie Suppl. N u . 32a § 4) is 1,1 =1,30. Uit 
afgeleid worden, waarna met O u uit ( b ) de bij x behoorende waarde 
van Tc gevonden wordt. 
Voortzetting van het onderzoek van de magnetisatie van legeeringen als de 
bovengenoemde, in het bijzonder voor gehalten, voor welke het GuRiE-punt beneden 
0° C. ligt, zou van veel belang zijn, eenerzijds tot toetsing van de toepassing van 
de theorie der quanta (men zou volgens deze met dergelijke legeeringen de ver- 
schillende gevallen aangeduid in Fig. 3 van Suppl. N’. 325 kunnen verwezenlijken), 
anderzijds tot vermeerdering onzer kennis omtrent het moleculaire veld. [Intusschen 
bereikt mij eene verhandeling van P. Weiss, Ann. de physique (9) 1 (Febr. 1914), 
p. 134, waarin medegedeeld wordt, dat, met het oog op de studie van het mole- 
culaire veld, reeds eene serie metingen betreffende nikkel-koper-legeeringen onder- 
nomen is. (Toegevoegd bij de correctie der drukproef)]. 
U Met uitzondering van de in Leiden Gomm. ingevoegde noot 2, p. 6. 
